. ( l462 ) 



Résume de V expérience. 



Poîtis Riibstanrps 



de la barre. Fer. Carbone. Silk-ium. Soufre. Plio'^phore. Manganèse, imiélerrainée?. 



gr sr Kr cr gr sr gr pr 



Avant cémentation. . ionoj\ô 1989, i'|5 G, 00 0,32 o,3o i , l 'j i,So i,/|4 



Après cémcn talion. . ^056,9.2 1989,1/1 32, 01 o.fii o.io 1,32 i,l\z i,G2 



DifTérences -4-25,77 — o,3i -t-2(i,oi +0,29 —0,20 -Ho, 18 — 0,38 -t-0,i8 



» L'augmentation du poids de la barre a été un peu inférieure au poids 

 du carbone fixé. 



» On doit se demander si les faibles différences constatées dans les ré- 

 sumés des expériences ne résulteraient pas d'erreurs d'analyses qui, aussi 

 minimes qu'on puisse les supposer, sont nécesssairement multipliées par 

 de grands nombres, les résultats de dosages exécutés sur quelques grammes 

 de matières se trouvant, en fait, appliqués à des barres de métal de i à 

 5 kilogrammes. 



)) Sans doute, on comprend que le fer, indépendamment du carbone, 

 prenne, en se cémentant, du siliciiun et du phosphore préexistant dans les 

 cendres du charbon de bois, qu'il abandonne du soufre, des traces d'ar- 

 senic échappées au dosage ; mais il semblerait que, dans une barre cémentée, 

 on dût retrouver tout le fer qu'elle renfermait avant sa cémentation, par 

 la raison qu'on ne voit pas à quel état ce métal pourrait être éliminé; ce- 

 pendant dans les trois observations il y a eu ime perte de fer, très-légère il 

 est vrai, mais constante. 



Pour le fer de Ria, n" i, elle a été de o,oooi4 



» de Ria, n° 2, » 0,00008 



» de Suède, » 0,00016 



» Pour faire disparaître, ou tout au moins pour atténuer l'influence des 

 erreurs d'analyses, et j)articulièremeiit pour décider si, réellement, du fer 

 pouvait être expulsé, il convenait d'abord de doser le carbone sur la 

 totalité d'un fer piu' que l'on aurait cémenté, et ensuite, après avoir con- 

 staté l'augmentation de poids, de rechercher ce métal dans le cément. En ce 

 qui concerne le carbone, l'erreur commise ne serait plus amplifiée; mais 

 il fallait nécessairement opérer sur de bien faibles quantités de fer, in- 

 convénient que diminuerait d'ailleurs l'usage d'une balance accusant j^ 

 de milligramme. 



M Cémentation du fer pur. — I. Le fer employé avait été préparé par le 

 colonel Caron ; j'ai tout lieu de le considérer comme pur, n'ayant pu, par 

 les recherches les plus délicates, y trouver autre chose que du fer. 



» Le métal avait été fondu dans un tube de porcelaine traversé par un 

 courant de gaz hydrogène purifié, puis étiré en fils. 



